Formability
গঠনযোগ্যতা হল একটি প্রদত্ত ধাতব ওয়ার্কপিসের ক্ষতিগ্রস্ত না হয়ে প্লাস্টিকের বিকৃতি ঘটানোর ক্ষমতা। ধাতব পদার্থের প্লাস্টিক বিকৃতি ক্ষমতা অবশ্য একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সীমাবদ্ধ, যে সময়ে, উপাদানটি ছিঁড়ে যাওয়া বা ফ্র্যাকচার (ভাঙ্গন) অনুভব করতে পারে। কোনও উপাদানের গঠনযোগ্যতা দ্বারা প্রভাবিত প্রক্রিয়াগুলির মধ্যে রয়েছেঃ রোলিং, এক্সট্রুশন, ফোর্জিং, রোলফর্মিং, স্ট্যাম্পিং এবং হাইড্রোফর্মিং। ফ্র্যাকচার স্ট্রেন একটি সাধারণ পরামিতি যা কোনও উপাদানের গঠনযোগ্যতা এবং নমনীয়তা নির্দেশ করে তা হল ফ্র্যাকচার স্ট্রেন যা একটি একক অক্ষীয় প্রসার পরীক্ষা দ্বারা নির্ধারিত হয় (এছাড়াও ফ্র্যাকচার কঠোরতা দেখুন)। এই পরীক্ষা দ্বারা চিহ্নিত স্ট্রেনটি একটি রেফারেন্স দৈর্ঘ্যের সাপেক্ষে বর্ধিতকরণ দ্বারা সংজ্ঞায়িত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, EN 10002 অনুসারে সমতল নমুনার প্রমিত একক অক্ষীয় পরীক্ষার জন্য একটি দৈর্ঘ্য ব্যবহার করা হয়। এটি লক্ষ করা গুরুত্বপূর্ণ যে বিকৃতি অভিন্ন বর্ধন পর্যন্ত সমজাতীয়। ফ্র্যাকচার না হওয়া পর্যন্ত স্ট্রেইন পরবর্তীকালে স্থানীয় হয়। ফ্র্যাকচার স্ট্রেন কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং স্ট্রেন নয় কারণ রেফারেন্স দৈর্ঘ্যের মধ্যে বিকৃতির বিতরণ অসম। ফ্র্যাকচার স্ট্রেন তবুও একটি উপাদান গঠনের মোটামুটি সূচক। ফ্র্যাকচার স্ট্রেনের সাধারণ মানগুলি হলঃ অতি-উচ্চ-শক্তি উপাদানের জন্য 7 শতাংশ এবং হালকা-শক্তি ইস্পাতের জন্য 50 শতাংশের বেশি। শীট গঠনের জন্য সীমা নির্ধারণ একটি প্রধান ব্যর্থতা মোড উপাদানটি ছিঁড়ে যাওয়ার কারণে ঘটে। এটি শীট-গঠন অ্যাপ্লিকেশনগুলির জন্য সাধারণ। একটি ঘাড় একটি নির্দিষ্ট গঠনের পর্যায়ে প্রদর্শিত হতে পারে। এটি স্থানীয় প্লাস্টিক বিকৃতির একটি ইঙ্গিত। যেখানে প্রাথমিক স্থিতিশীল বিকৃতি পর্যায়ে পরবর্তী ঘাড়ের অবস্থানের মধ্যে এবং তার আশেপাশে কমবেশি সমজাতীয় বিকৃতি ঘটে, প্রায় সমস্ত বিকৃতি অর্ধ-স্থিতিশীল এবং অস্থির বিকৃতি পর্যায়ে ঘাড়ের অঞ্চলে ঘনীভূত হয়। এটি ছিঁড়ে ফেলার মাধ্যমে বস্তুগত ব্যর্থতার দিকে পরিচালিত করে। গঠন-সীমা বক্ররেখা চরম, কিন্তু এখনও সম্ভাব্য, বিকৃতি চিত্রিত করে যা স্ট্যাম্পিং প্রক্রিয়ার যে কোনও পর্যায়ে একটি শীট উপাদানের মধ্য দিয়ে যেতে পারে। এই সীমাগুলি বিকৃতি মোড এবং পৃষ্ঠের স্ট্রেনের অনুপাতের উপর নির্ভর করে। সমতল স্ট্রেইন বিকৃতি ঘটলে প্রধান পৃষ্ঠের স্ট্রেনের ন্যূনতম মান থাকে, যার অর্থ হল সংশ্লিষ্ট গৌণ পৃষ্ঠের স্ট্রেন শূন্য। গঠন সীমা একটি নির্দিষ্ট বস্তুগত বৈশিষ্ট্য। সাধারণ সমতল স্ট্রেনের মান উচ্চ-শক্তির গ্রেডের জন্য 10 শতাংশ এবং হালকা-শক্তির উপকরণ এবং খুব ভাল গঠনযোগ্যতার জন্য 50 শতাংশ বা তার বেশি হয়। গঠন সীমা রেখাচিত্রগুলি প্রায়শই গ্রাফিক্যালি বা গাণিতিকভাবে গঠনযোগ্যতা উপস্থাপন করতে ব্যবহৃত হয়। অনেক লেখক স্বীকার করেছেন যে ফ্র্যাকচারের প্রকৃতি এবং তাই গঠন সীমা রেখাচিত্রগুলি অন্তর্নিহিতভাবে অনির্ধারিত কারণ একটি একক পরীক্ষামূলক অভিযানের মধ্যেও বড় বৈচিত্র্য দেখা যেতে পারে। গভীর ড্রয়াবিলিটি শীটফর্মিংয়ের একটি ক্লাসিক রূপ হল গভীর অঙ্কন, যা শীটের ভিতরের অংশে চাপ দিয়ে একটি পাঞ্চ টুলের মাধ্যমে একটি শীট আঁকিয়ে করা হয়, যেখানে একটি ফাঁকা হোল্ডার দ্বারা ধরে রাখা পার্শ্ব উপাদানটি কেন্দ্রের দিকে টানা যেতে পারে। এটি লক্ষ্য করা গেছে যে অসামান্য গভীর ড্রয়াবিলিটি সহ উপকরণগুলি অ্যানিসোট্রপিকভাবে আচরণ করে (দেখুনঃ অ্যানিসোট্রপি)। পৃষ্ঠে প্লাস্টিকের বিকৃতি পুরুত্বের তুলনায় অনেক বেশি স্পষ্ট। ল্যাঙ্কফোর্ড সহগ (আর) একটি নির্দিষ্ট উপাদান বৈশিষ্ট্য যা একক অক্ষীয় প্রসার্য পরীক্ষায় প্রস্থ বিকৃতি এবং বেধ বিকৃতি মধ্যে অনুপাত নির্দেশ করে। খুব ভাল গভীর ড্রয়াবিলিটি সহ উপাদানগুলির r মান 2 বা তার নিচে থাকে। গঠন সীমা বক্ররেখার (গঠন সীমা রেখাচিত্র) সাপেক্ষে গঠনযোগ্যতার ইতিবাচক দিকটি চিত্রের চরম বাম দিকে ঘনীভূত উপাদানগুলির বিকৃতি পথে দেখা যায়, যেখানে গঠন সীমা খুব বড় হয়ে যায়। নমনীয়তা আরেকটি ব্যর্থতা মোড যা কোনও ছিঁড়ে না গিয়ে ঘটতে পারে তা হল প্লাস্টিক বিকৃতি (নমনীয়তা)-এর পরে নমনীয় ফ্র্যাকচার। এটি বাঁকানো বা শিয়ার বিকৃতি (সমতল বা পুরুত্বের মাধ্যমে) এর ফলে ঘটতে পারে। ব্যর্থতা প্রক্রিয়াটি একটি মাইক্রোস্কোপিক স্তরে অকার্যকর নিউক্লিয়েশন এবং সম্প্রসারণের কারণে হতে পারে। শূন্যস্থানের মধ্যে উপাদানের বিকৃতি সীমা অতিক্রম করলে মাইক্রোক্র্যাক এবং পরবর্তী ম্যাক্রোক্র্যাক দেখা দিতে পারে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বিস্তৃত গবেষণা নমনীয় ফ্র্যাকচার বোঝার এবং মডেলিংয়ের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছে। পদ্ধতিটি হল বিভিন্ন ছোট আকারের পরীক্ষা ব্যবহার করে নমনীয় গঠনের সীমা চিহ্নিত করা যা বিভিন্ন স্ট্রেন অনুপাত বা স্ট্রেস ট্রাইঅ্যাক্সিয়ালিটি দেখায়। এই ধরনের গঠন সীমার একটি কার্যকর পরিমাপ হল রোল-গঠন অ্যাপ্লিকেশনের সর্বনিম্ন ব্যাসার্ধ (ভাল উপকরণের জন্য পাতার পুরুত্বের অর্ধেক এবং কম গঠনযোগ্য উপকরণের জন্য পাতার পুরুত্বের তিনগুণ)। গঠনযোগ্যতা পরামিতিগুলির ব্যবহার যে কোনও শিল্প গঠন প্রক্রিয়ার বিন্যাস এবং নকশার জন্য উপাদান গঠনযোগ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সীমাবদ্ধ-উপাদান পদ্ধতি ব্যবহার করে সিমুলেশন এবং গঠনযোগ্যতা মানদণ্ডের ব্যবহার যেমন গঠন সীমা বক্ররেখা (গঠন সীমা রেখাচিত্র) বৃদ্ধি করে এবং কিছু ক্ষেত্রে, নির্দিষ্ট সরঞ্জাম নকশা প্রক্রিয়াগুলির জন্য অপরিহার্য (আরও দেখুনঃ শীট ধাতু গঠন সিমুলেশন এবং শীট ধাতু গঠন বিশ্লেষণ)। আই. ডি. ডি. আর. জি ইন্টারন্যাশনাল ডিপ ড্রয়িং রিসার্চ গ্রুপের (আই. ডি. ডি. আর. জি, 1957 সাল থেকে) একটি প্রধান উদ্দেশ্য হল শীট উপকরণের গঠনযোগ্যতা সম্পর্কে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার তদন্ত, বিনিময় এবং প্রচার। তথ্যসূত্র ধাতু গঠনকারী যান্ত্রিক প্রকৌশল